SÉANCE DU 9 JUILLET Ï917. 61 



la transforinalion au refroidissement dépend de la température atteinte à 

 la chauffe. Quand on élève graduellement cette température initiale, la 

 transformation Ar, d'abord unique à haute température (600" à 65o°), 

 s'abaisse progressivement; à partir d'une certaine température Oo, la 

 transformation se dédouble^ une partie étant rejetée aux basses tempéra- 

 tures (200'' à 3oo°); puis la partie rejetée s'accroît au détriment de la 

 partie qui subsiste à haute température, et au delà d'une température 0,, 

 le rejet est complet. 



Lorsqu'on fait croître la vitesse, les températures 0,, et 0, s'abaissent 

 très rapidement et se rapprochent l'une de l'autre; aux très grandes 

 vitesses, 0, se confond avec la fin de Ac : 



Acier eutectoïde (C : 0,86; Si : 0,08; Mn : 0,1 5 pour 100). 



Moile 



de 



refioidisscment. 



Azoïe 45o 940-950 990-1000 



i.\z-+-fH 700 760-770 783-790 



Hydrogène 1200 » fin de Ac 



La transformation unique à haute température correspond à l'état recuit: 

 perlite, dureté minima. 



Le rejet aux basses températures donne l'état trempé : martensite, 

 dureté maxima. La terminaison de la courbe à température ordinaire, en 

 pleine période de transformation, indique nettement un phénomène 

 inachevé; d'ailleurs, le fil s'allonge quelque temps encore après son retour 

 à la température ambiante, ce qui traduit une continuation de la transfor- 

 mation. 



Dans le cas du dédoublement, les phénomènes sont plus compliqués. Il 

 semble impossible, surtout aux vitesses élevées, d'obtenir une demi-trempe 

 absolument uniforme suivant la longueur de l'échantillon : les moindres 

 écarts de la température initiale de chaque portion du fil, par rapport à la 

 température moyenne ont, en effet, un retentissement important sur le 

 mécanisme de la transformation. Toutefois, en prenant des précautions 

 spéciales (fil court, refroidissement dans l'azote), on a obtenu des échan- 

 tillons ayant présenté le phénomène du dédoublement, dont les propriétés, 

 sans être parfaitement uniformes, étaient, en tous les points, intermédiaires 

 entre celles des états recuit et trempé. L'examen microscopique accuse la 

 présence simultanée de troostite et martensite. 



c. R., 1917, 1' Semestre. (T. 165, N" 2.) 9 



